524 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Cette augmentation de volume permanente a pu être isolée par des essais 

 de dilatation à température maximum inférieure au point critique; pour 

 une composition déterminée, elle varie en raison inverse de la vitesse 

 d'échauffement et, à vitesse constante, elle est fonction de la teneur en sili- 

 cium, comme Font montré MM. Charpy et Grenet. 



2. Au point critique (dont la température est notablement élevée par 

 la teneur importante en silicium), contraction correspondant au début de 

 la dissolution progressive de la cémentile. 



3. Au refroidissement, à une température qui, dans tous nos essais, est 

 de 725° (± 10°), augmentation de volume dont l'amplitude varie en raison 

 inverse de la vitesse de refroidissement, augmentation que nous attribuons 

 à une transformation rapide de la cémentile naissante en graphite : c'est le 

 fait le plus important. Nous concluons dans ce sens parce que, si cette aug- 

 mentation de volume était due uniquement à la précipitation de la cémen- 

 tite, la contraction qui se produit au cours des chauffages suivants n'aurait 

 pas une amplitude décroissante. 



Les cycles thermiques consécutifs mettent en évidence les mêmes phéno- 

 mènes exactement, mais avec une intensité décroissante résultant du fait 

 que la quantité de graphite libre augmente à chaque cycle parcouru. 



Des mesures de densité nous ont montré que ces modifications ne sont 

 pas linéaires, mais qu'elles correspondent à une variation réelle de volume. 



Il résulte de l'ensemble de ces observations que le gonflement de la fonte 

 ne prend une importance sensible que si la teneur en silicium est suffisante 

 et le chauffage lent; il est possible de réduire son effet en limitant la teneur 

 en silicium et en effectuant un chauffage rapide. Si donc on admet l'hypo- 

 thèse que la porosité de certaines fontes est due à la séparation du graphite 

 et à l'augmentation de volume corrélative, nous voyons que ce gonflement, 

 dont l'effet est d'ailleurs insuffisamment défini, peut être modéré ou accen- 

 tué par la variation de la teneur en silicium et l'allure des traitements ther- 

 miques. 



Enfin une augmentation de volume, semblable à celle que nous avons 

 mise en évidence, se produit sans aucun doute au cours de la première soli- 

 dification après coulée. Les diverses parties d'une pièce ne passant pas 

 ensemble la température critique, l'augmentation de volume résultante 

 produit vi'aiscmblablement une partie des tensions qui sont constatées sur 

 les pièces de moulage et cette considération confirme l'intérêt réel qu'il y a 

 à faire subir à ces pièces un traitement thermique défini. 



